Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriumstechnik". ß41 



Mit Gold gelötete Platingefäße halten nachher keine starke Hitze 

 mehr aus, weil dann das Gold schmilzt, in das Platin einzieht und den 

 Riß wieder offen läßt. Besser ist es, das Loch oder den Riß mehrere 

 Male mit einem aus Platinpulver und Terpentinöl gemachten Firnis zu 

 überstreichen, die verschiedenen Überzüge völlig trocknen zu lassen und 

 die Stelle sodann abwechselnd im Gebläse zu erhitzen und zu hämmern. 1 ) 



Ein eigentümlicher Vorschlag. Platintiegel von angesetzter, einge- 

 brannter Kohlenasche zu reinigen, besteht darin, daß man flüssiges Pech 

 darin abraucht und glüht, 2 ) 



Zu den Chemikalien, die Platin angreifen, ist noch nachzutragen, 

 daß auch geschmolzener Borax Platingeräte schadigt 3 ), und daß be- 

 sonders rhodium haltiges Platin durch die Flammengase heim Erhitzen 

 stark korrodiert wird. 4 ) 



Über die Flüchtigkeit der Metalle der Platingruppe liegen interessante 

 Angaben von Crookes 6 ) vor: Ein im elektrischen Ofen HO Stunden lang 

 auf 1300° erhitzter Platintiegel verlor 0245% an Gewicht; ein Palladium- 

 tiegel unter den gleichen Bedingungen 0-745°/ . Dagegen wies ein Platintiegel 

 nach 20stündigem Erhitzen über dem Mekerbrenner (siehe S. 689 und 

 Fig238, S. 687) keinen Gewichtsverlust auf während Palladium bereits in 

 10 Stunden 0'0919% an Gewicht verlor. Aus diesen Versuchen erklärt 

 sich die Tatsache, daß man beim dauernden Glühen eines Platintiegels in 

 einer Leuchtgasgebläseflamme fortgesetzt Gewichtsabnahmen feststellt. Bei 

 quantitativen Arbeiten, die ein längeres heftiges Glühen der Substanz er- 

 fordern, empfiehlt es sich daher, den Platintiegel nach Beendigung des 

 Versuchs noch einmal leer zurück zu wägen. 



Bei den heute so hohen Platinpreisen ist es nicht verwunderlich, 

 daß eine große Reihe Ersatzmittel für das kostspielige Metall vorge- 

 schlagen wurden. So fertigt z. B. Heraus jetzt Tiegel und Schalen aus reinem 

 Golde mit 10% Platinzusatz an, wodurch die Preise um die Hälfte 

 niedriger werden. Jedoch schmilzt diese Legierung bereits bei 1080°. 

 Platindraht-Dreiecke. Tiegelzangen u. dgl. lassen sich durch entsprechende 

 Geräte aus einer Legierung von 80% Nickel, 18%, Chrom und 2% Alu- 



M ./../. Berzelius, Lehrb. d. Chem. Übersetzt vou F. Wähler. Bd. 10. S.517 (1841). 



2 ) A. Jobs, Reinigen von mit Knochenasche angesetzten Platinschalen. Chem. -Ztg. 

 Bd. 36, S. 422 (1912). 



3 ) ./. G. Rose, Das Vorkommen von Platinmetallen in für Probierzwecke ver- 

 wendeten Chemikalien. Chem. News. Vol. 98. p. 104(1908): Chem.-Ztg. Bd. 32, Rep. S.537 

 (1908). — E. G. Bryant, Platin im sogenannten reinen Borax. Chem. News. Vol. 98. 

 p. 210 (1908); Chem.-Ztg. Bd. 32. Rep. S. 645 (1908). — J. G. Böse, Platin im Borax. 

 Eng. and Min. Journ. Vol. 87, p. 1232 (1909); Chem.-Ztg. Bd. 33, Rep. S. 389 (1909). 



4 ) Die Verschärfung und Verbesserung der analytischen Methoden. Denkschrift 

 der Phys.-Techn. Reichsanstalt für den Reichstag 1912; Chem.-Ztg. Bd. 36. Rep. S. 349 

 (1912). 



5 ) IC. Crookes, Die Flüchtigkeit der Metalle der Platiugruppe. Chem.-Ztg. Bd. 36. 

 S. 553 (1912) und Proc. Royal Soc, London, Serie A, Vol. 86, p. 4(31 (1912): Chem. 

 Zentralbl. 1912. II. S. 232. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VI. 41 



